실시 예 13 ∼ 25 및 비 교예 9 , 10 의 연자성 분말 로부터 압분자심 을 제작 하 였 다 . 상세 하 게 는 , 상기 에서 설명 한 방법 으로 제작 된 연자성 분말 을 , 2 질량 % 의 실리콘 수지 를 사용 하 여 조립 하 고 , 외경 이 13 mm 이 고 또한 내경 이 8 mm 인 금형 을 사용 하 여 10 ton / cm 2 의 성형 압력 에 의하 여 성형 하 여 경화 처리 를 실시 하 였 다 . 그 후 에 , 전기로 에 의하 여 아르곤 분위기 중 에서 표 3 에 나타내 는 열처리 온도 로 열처리 를 하 여 압분자심 을 제작 하 였 다 . 얻 어 진 압분자심 에 대하 여 , 교류 BH 애널라이저 를 사용 하 여 20 kHz ― 100 mT 의 코어 로스 를 측정 하 였 다 . 또한 얻 어 진 압분자심 에 대하 여 , 60 ℃- 90 % RH 에 있 어서 의 항온 항습 시험 을 실시 하 고 , 외관 관찰 에 의하 여 부식 상황 을 확인 하 였 다 . 제작 된 압분자심 의 측정 및 평가 의 결과 를 표 4 에 나타낸다 .